制备了鞋用网印热敏浆料,通过流变仪研究了浆料的流变行为,并初步探讨了浆料的制备及使用性能.结果表明,优化如下制备条件:搅拌速率为3000 rpm,搅拌时间达到30 min,硬脂酸用量为4 wt％,固含量为40 wt％,可以制备鞋用网印热敏浆料.浆料网印线条连贯、清晰,干燥时间为180 s,干燥后与鞋面结合紧密,且没有变色;浆料线条在328 K以上可以从玫红色转变为无色,具有典型的热敏特性,可作为鞋材网印定位线材料.
网印 热敏 变色 浆料